926 



Zement 



kommen, scheidet naturgemaB durch die 

 in der Praxis eingehaltene Mischung ganz 

 lit'-timmter. nur um einen geringen Betrag 

 dil'l'crierender Mengen der vier Stoffe CaO, 

 Si( >.,, A1 2 U 3 und Fe 2 3 aus. Janecke hat die 

 Luge der Zementklinker im Vierstoff system 

 nach den Analysenzahlen vom Vereinszement 

 Deutscher Portlandzementfabriken fest- 

 gelegt und damit das fiir die Untersuchungen 

 in Frage kommende Gebiet abgegrenzt. Er 

 findet schlieBlich fiir den Alit die Zusammen- 

 setzung 8CaO . 2 Si0 2 .Al 2 3 . Die mikroskopi- 

 sche Untersuchung hat nach seinen Beob- 

 achtungen die Einhejtlichkeit dieses Korpers 

 bestatigt, AuBerdem sollen im Klinker noch 

 die Verbindungen vorliegen: 2CaO.Si0 2 , 

 3CaO.Fe 2 3 und CaO, welch letztere im 

 kalkarmen vollstandig i'ehlen kann. Zn unter- 

 suchen bleibt allerdings noch der Einl'luB, 

 den das Brennen nur bis znr Sinterung im 

 Gegensatz znm Schmelzen auf die Bildung 

 dieser Verbindungen hat. 



Das Arbeiten mit Schmelzen ist sicher 

 em Fehler dieser Untersuchungen, der mehr 

 in Rechnung zu setzen ist, als es gewohnlich 

 geschieht. Bei der Sinterung, wie sie prak- 

 tisch nur in Frage kommt, ist die Beweg- 

 lichkeit der einzelnen Komponenten natur- 

 gemaB eine viel geringere als im Schmelz- 

 fluB. AuBerdem sind im Portlandzement- 

 rohmehl zwei dieser Komponenten, A1 2 3 

 und Si0 2 , zu einer chemise-hen Verbindung, 

 im Tone vereinigt, und man weiB auch, daB 

 die Sinterungsdauer eine bestimmte Zeit 

 nicht iiberschreiten darf, wenn das Brenn- 

 produkt nicht an Giite einbiiBen soil. 

 Wetzel stellt aus diesen Erwagungen die 

 thermischen Untersuchungen direkt an Roh- 

 mehl an und untersucht die Brennprodukte 

 gleichzeitig mit dem Mikroskop. 



5. Abbinden und Erharten. Riihrt man 

 Portlandzement mit Wasser an, so tritt 

 nur eine Temperaturerhohung von etwa 

 5 bis 10 C ein, wodurch er sich wesentlich 

 von den naturlichen hydraulischen Kalken 

 und Romanzementen unterscheidet, die eine 

 groBe Menge 1'reien Kalkes enthalten. Man 

 hat die Warmetonungen beim Abbinden 

 gemessen und gefunden, daB ein Temperatur- 

 maximum an dem Zeitpunkt eintritt, wo 

 der Zementbrei eben dem Druck des Finger- 

 nagels zu widerstehen beginnt. Spater ist 

 dann noch einmal ein Ansteigen der Tempe- 

 ratur in schwacherem MaBe zu bemerken. 

 Zum Stillstand kommt der Vorgang des Er- 

 hartens wohl erst nach Jahren. Die Leit- 

 fahigkeit des elektrischen Stromes ist 

 grofienAenderungenunterworfenund zu kom- 

 pliziert, um Schliisse aus ihr auf die Vorgange 

 beim Erharten zu ziehen. Interessant ist 

 die Beobachtung, daB gewisse Zusatze, be- 

 sonders von Elektrolyten, eine Aenderung 

 der Abbindezeit bewirken. Bekannt ist ja 



in dieser Beziehung vor alien Dingen die 

 Eigenschaft des Gipses, den Abbinde- 

 prozeL) zu verzogern, wovon man in der 

 Praxis ausgiebig Gebrauch macht. Um da- 

 gegen eine Beschleunigung zu erzielen, 

 gibt man einen Zusatz von Soda zum An- 

 machwasser. Rohland versucht diese 

 Erscheinungen durch katalytische Wir- 

 kungen der Beigaben zu erklaren. 



Die Versuche, den Vorgang des Ab- 

 bintlens und ErhJirtens restlos zu erklaren, 

 scheitern natiirlich in erster Linie an der 

 Unkenntnis der Verbindungen, die im ge- 

 brannten Portlandzement vorliegen. Man 

 weiB nur, daB dieses hochbasische Kalk- 

 verbindungen sein miissen, die sich mit 

 Wasser leicht zersetzen, wobei sich Kalkhy- 

 drat bildet. Ehe dies bekannt war, versuchte 

 man neben vielen and ere n Theorien, die 

 aufgestellt wurden, die Erhartung durch ein- 

 fache Hydratation der vorliegenden Ver- 

 bindung oder Verbindungen analog der des 

 Gipses zu erklaren. Dabei wurde die Bil- 

 dung der verschiedensten Kalkhydroverbin- 



dungen angenommen. 



forschung 



Einen wesentlichen Fortschritt in der Er- 

 des Abbinde- und Erhartungs- 

 vorganges brachten die Untersuchungen 

 Ambronns, der mit Hilfe des Mikro- 

 skopes die Einwirkung von Wasser auf das 

 Zementrohmehl verfolgte. Dabei machte 

 er folgende interessante Beobachtungen: 

 In den ersten Tagen bilden sich an den 

 kleinen Klinkerkornchen naclel-undplattchen- 

 fb'rmige Kristalle in sehr groBer Anzahl. 

 Die Nadelchen sind sehr diimi und von 

 ultramikroskopischem Durchmesser. Von 

 benachbarten Kornchen aus sich erstreckend, 

 greifen sie innig ineinander und bewirken 

 wahrscheinlich auf diese Weise ein ziemlich 

 festes Aneinanderhaften der einzelnen Teil- 

 chen. Die auBerdem auftretenden hexago- 

 nalen Plattchen liegen meistens auf der 

 hohen Kante und erscheinen daher als dicke 

 Nadeln. Auch sie tragen jedenfalls dadurch, 

 daB sie um die einzelnen Klinkerkornchen 

 Krauze bilden, wobei benachbarteineinander- 

 wachsen, zu eineni festen Aneinanderhaften 

 bei. Nach einigen Tagen kann die Bildung 

 neuer Kristalle beobachtet werden, die dem 

 hexagonalen Systeme angehoren und viel 

 groBer sind als die eben beschriebenen. Es 

 sind dieselben Kristalle, die man schon 

 friiher am erhartetenZemente wahrgenommen 

 hatte. SchlieBlich tritt noch die Abscheidung 

 einer kolloiden Substanz in die Erscheinung, 

 welche die schon vorliegenden Nadeln und 

 Plattchen umhiillt, wodurch die Verkittung 

 noch fester werden muB. Als wesentliche Ur- 

 sache der endgiiltigen Erhartung betrachtet 

 Ambronn die nach und nach eintretende 

 Inkrustierung der kolloiden Massen durch 

 Kalk und Kieselyerbindungen, wahrend vor- 



